— 3 — 



tikation bildet sich aus lang-sam abgekühlter, unterktthlter und 

 plötzlich erschütterter Schmelze oder in stark erhitzten und plötz- 

 lich gekühlten Präparaten, in diesem Fall mit der eben beschriebenen 

 und der folgenden Modifikation. Durch Erwärmen auf kochendem 

 Wasserbad zerfällt das i-adialfaserige Aggregat in ein radial- 

 köi'uiges, dessen Körnchen der Modifikation Mitscherlichs ange- 

 hören und an geschmolzenen Stellen krystallisirt diese aus. Bei 

 gewöhnlicher Temperatur wird das Präparat trüb und geht in 

 rhombischen Schwefel über. 



3) Radialfaseriger, rhombisclier Schwefel erscheint dem 

 unbewaftneten Auge strukturlos, nahezu farblos oder milchig getrübt, 

 erst im polai'isii'ten Licht ist er als ausgezeichnet faserig zu er- 

 kennen. Bald sind es regelmässige, radialfaserige Aggregate mit 

 scharfem, schwarzen Kreuz, dessen Arme mit den Schwinguugs- 

 richtungen der Nicols zusammenfallen, bald sind es zierliche, blumig- 

 faserige Aggregate. Die Doppelbrechung ist schwach, in der Regel 

 tritt Grau oder Gelb I. Ordnung auf, die kleinste optische Elastici- 

 tätsaxe liegt radial. Diese Art bildet sich nur in stark (auf etwa 

 160^) erhitztem und schnell gekühltem Schwefel; es scheint als 

 ob dei' geschmolzene Schwefel reichlich zähen Schwefel enthalten 

 müsse, damit diese Modifikation entsteht. 



Durch Erwärmen wird sie getrübt, ohne etwas besonderes 

 erkennen zu lassen, erst nach längerer Zeit wird das Unnvand- 

 lungsprodukt deutlich krystallinisch und besteht aus Körnchen der 

 Modifikation Mitscherlichs; aus geschmolzenen Stellen krystal- 

 lisirt diese gleichfalls aus. Bei Zimmertemperatur geht die Modi- 

 fikation, oft unter Erhaltung der faserigen Struktur, in rhombischen 

 Schwefel über. Bei Behandlung mit Schwefelkohlenstoff wird das 

 vorher klare Präparat sofort trüb und entweder bilden sich in 

 ihm rhombische Krystalle, die die andei-n aufzehren, oder die unge- 

 löst gebliebenen Teile des faserigen Aggregats umgeben sich mit 

 einer körnigen Rinde der Modifikation Mitscherlichs, bis hier 

 und da riiombische Krystalle entstehen, die alles andere aufzehren 

 und umwandeln. 



4) Trichitischer Schwefel. Diese Modifikation zeichnet sich 

 vor allen andern durch ihre Neigung zur Trichitenbildung und 

 ihre grosse Unbeständigkeit aus. Sie entsteht in stark, bis zur 

 deutlichen Bräunung erhitzten und schnell gekühlten Präparaten, 

 besonders wenn man auf das Präparat unter dem Mikroskop einen 

 fortdauernden Luftstrom blasen lässt. Die bi aunen Krystalle bilden 



